G6 LA NATURALEZA 



escoria negra y ampollosa, sin dar humo ni pegadura. Con sosa y un trocito de 

 carbón en el mismo tubo, da olor arsenical, pero no pegaduras, porque la canti- 

 dad de arsénico es muy corta. En el tubo abierto funde en escoria negra, sin dar 

 humo ni olor. 



Al soplete sobre carbón solo ó con sosa, se obtiene un botón de plomo cobrizo, 

 pegadura amarilla y olor de ajo. 



En el hilo de platina con bórax y poco mineral, á la llama de oxidación, vi- 

 drio amarillo en caliente, y azul verdoso en frió; con más mineral, amarillo en 

 caliente y verde esmeralda en frió. A la llama de reducción por poco tiempo, 

 vidrio verde; pero sosteniendo el fuego, vidrio rojo opaco. Con la sal de fósforo, 

 á la llama de oxidación, vidrio amarillo en caliente y verde en frió; á la de re- 

 ducción, hermoso verde esmeralda; pero si se agrega estaño, aparece el color rojo 

 característico del cobre. 



Bien molido el mineral y hervido largo tiempo con agua destilada, nada se 

 disuelve, ni da el líquido, filtrado, reacción de cloro con el nitrato de plata, ni 

 de plomo con el gas sulfhídrico: no contiene cloruro de plomo soluble en el agua. 



El ácido nítrico concentrado ataca el mineral sin desprendimiento de gas ni- 

 troso, pero lo colora de rojo y disuelve en parte asentando nitrato de plomo; dilui- 

 do el ácido, disuelve todo, tomando el líquido color verde de yerba, y solo asienta 

 por el reposo una pequeña cantidad de polvo negro que, bien lavada y calcinada 

 en lámina de platina con carbonato de sosa, da la coloración azul verdosa carac- 

 terística del manganeso, y con el bórax en el hilo de platina, vidrio violado á la 

 llama de oxidación. 



En la disolución nítrica diluida, el nitrato de plata no da precipitado, lo que 

 confirma la ausencia del cloro, ni el ácido clorhídrico acusa presencia de pla- 

 ta. El gas sulfhídrico produce en la disolución, abundante precipitado negro, y el 

 líquido queda colorido de azul. En este líquido, separado por el filtro, el sulfhi- 

 drato de amoniaco produce una coloración roja intensa. Ambas coloraciones son 

 características del vanadio. 



El precipitado da las reacciones del plomo, cobre, arsénico y del zinc, arras- 

 trado en gran parte por el último. 



Analizado cuantitativamente el mineral, contiene en 100 partes: 



Oxígeno. 



Óxido de plomo PbO 54,275 — 3.89\ 



Bióxido de cobre CuO 8,G90 — 1.7S/ 



Óxido de zinc ZnO 11,250— 2.23Í 7,í)1 



Óxido mangánico Mn'O 3 0.150 — 0.04] 



Ácido vanádico VaO 3 19,850 — 6.33\ 



Ácido arsenicico AsO 5 3,610 — 1.26[ 8.60 



Ácido fosfórico PhO 5 1 ,830 — 1.011 



Suma 99,655 



